— 209 — 
haltenen Gase und die leichtere Beweglichkeit der flüssigen 
Masse eine sehr erhebliche Vergrößerung beim Schmelzen be- 
dingen muß, und diese Vergrößerung wird wachsen, je höher 
die Temperatur über dem Schmelzpunkt liegt, je leichtflüssiger 
also auch die Schmelze wird. Demgemäß gibt auch Dölter an T 
daß bei Versuchen von Barus mit Diabas das feste Gestein sich 
bis zum Schmelzpunkt fast gleichmäßig ausdehnte, bei der Ver- 
flüssigung bei 1093° aber eine sehr starke Volum Vermehrung 
stattfand, welche bei Erhöhung der Temperatur auf 1421° an- 
hielt, sodaß im erkalteten Zustande das spezifische Gewicht im 
Mittel von drei Versuchen ca. 10°/o geringer war als das des 
verwendeten Diabas. 1 ) Auch Dölter findet erhebliche Unter- 
schiede zwischen dem spezifischen Gewicht der untersuchten 
Mineralien und der erstarrten Schmelze derselben, die er auf 
darin enthaltene Gasblasen zurückführt. Es ist sehr zu bedauern, 
daß beide Forscher bei den betreffenden Versuchen auf die ab- 
soluten Gewichte der verwendeten Materialien keine Rücksicht 
genommen haben (es ist nichts hierüber angegeben), weil 
anderenfalls ersichtlich wäre, ob und welche Rolle ein Entweichen 
von Gas bei der Verminderung des spezifischen Gewichts spielt. 
Auch die von Dölter 1 ) vorgenommene Ermittelung des 
spezifischen Gewichts der rasch und glasig, sowie der langsam 
und kristallinisch erstarrten Schmelzen ergab meist schwankende 
Differenzen, weil die ersteren noch (rasblasen, die letzteren 
noch glasige Masse enthielten. 
Die vorstehenden Ergebnisse veranlaßten mich, Beobachtungen- 
über diesen Gegenstand zu machen, wobei ich es für nötig hielt, 
nicht nur ein möglichst gasfreies Material zu erhalten, sonderiv 
auch größere Massen desselben zu untersuchen. 
Der Zufall führte mir eine bei der Nickelverhüttung fallende 
erste Schlacke zu, welche ihrer dichten, kristallinischen Be- 
schaffenheit wegen außerordentlich geeignet erschien, zumal sie 
I sehr wenig Gasblasen zeigte. Das Mittel aus sechs 
verschiedenen Analysen. , des betreffenden Hütten- 
chemikers ergab als Zusammensetzung der Schlacke: 
S NiO FeO A1 2 0 3 Si0 2 CaO MgO 
0,34 0.24 8.40 4.99 54.37 20.07 11.59* 
Diese Schlacke läuft aus dem Ofen in eine pris- 
matische Form ohne Boden und Deckel, welche 
laut nebenseitiger Skizze (Fig. 2) durch je 2 gußeiserne 
Winkelplatten gebildet wird, und durch welche 
ein vierseitiges Prisma von 1 5 cm Quadrat und 
v . == ^ 38 — 40 cm Länge resultiert. Die an der eisernem 
') N. Jahrb. f. Min. 1901 2. S. 144 u. f. 
Zeitschrift d. D. geol. Ges. 1905. 
14 
